MADERAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 239 



longitiuUnal relativo á la tensión es sensiblemente igual á él rela- 

 tivo á la compresión. 



Midiendo con cuidado las flechas de encorvacion f á cada varia- 

 ción de carga P, he podido obtener una serie numerosísima de 

 valores para E, cuyas medias están representadas en el siguien- 

 te cuadro. Estos valores, como se verá, son intermedios á los re- 

 lativos obtenidos por la tensión j compresión, y pueden servir, 

 como he dicho, para corregirlos. Yo he creido bien dejar á un la- 

 do esa corrección, sea porque la puede hacer cualquiera, si lo 

 cree necesario, sea para no alterar los resultados de la experien- 

 cia ; sea, en fin, porque creo que la hipótesis de Dupin, indica- 

 da arriba, sea bastante lejana de la verdad, aunque mis experi- 

 mentos ejecutados hasta ahora relativamente á la tensión y com- 

 presión no tengan el grado de seguridad necesario, como ya he 

 tenido ocasión de indicar mas arriba. 



Me he servido de los mismos experimentos para determinar el 

 coeficiente de resistencia R relativo á la rotura por flexión, lle- 

 vando la carga P hasta el límite de rotura y haciendo uso de la 

 fórmula 



Rl 



V 



= Fl 



en la cual I P Z representan los mismos valores de la fórmula 

 anterior {^) y v indica la semi-altiira de la sección recta del pris- 

 ma. Los valores así obtenidos están consignados en el siguiente 

 cuadro y representan una media de varios experimentos, sea que 

 se refieran al máximo ó al mínimo, cuando estos están indica- 

 dos. Dichos valores, como es natural, representan también una es- 

 pecie de media entre los valores obtenidos para la rotura por ten- 

 sión y compresión, y parangonados con los de los Manuales re- 

 lativos á maderas de otros países, nos hacen ver como muchas de 

 las maderas argentinas, consideradas bajo este punto de vista, no 

 tengan rivales en ninguna otra parte. Nos hacen también ver có- 

 mo sea errado y algunas veces peligroso el tomar (como hacen 

 algunos autores, y entre estos Claudel en su Manual del Inge- 

 niero) por valor medio de R relativo á la flexión de las maderas 

 el número de 6 kilogramos y el tomar por valor medio del coe- 

 ficiente de la elasticidad relativo á la flexión el número de 1,200 

 kilogramos. 



